Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 317 



die letee fibre (von 3Iarsdenia tenacissima\ die Yercum filire, finden 

 in Indien ihrer Festigkeit und sonstigen Eigenschaften halber schon seit 

 langer Zeit Verwendung ^j. 



Besonders berücksichtigungswerth erscheinen die Bastfasern der As- 

 clepiadeen wegen ihrer grossen Festigkeit. Nach Royle ist die Faser 

 von Galotropis gigantea fester als Ilanffaser, trotz ihrer Feinheit. Auch 

 Wight hebt die grosse Festigkeit der Yercumfaser hervor. Nach Rox- 

 burgh soll die leteefaser alle anderen Pflanzenfasern an Festigkeit, so- 

 wohl im trocknen als feuchten Zustande überragen 2). Ich will deshalb 

 diese Fasergruppe nicht ganz übergehen und wenigstens eine Fasersorte 

 derselben hier als Repräsentanten beschreiben, obwohl ich kaum glaube, 

 dass diese Faser schon Gegenstand des europäischen Handels ist. 



Galotropis gigantea ist ein in Indien und im südlichen China sehr 

 gemeiner Strauch. Sie wird in den Heimathländern Mudar, Medar oder 

 Ak-Muddar genannt 3). In Madras führt sie den Namen Yercum, daher 

 der Handelsname Yercum fibre. Ein Acre liefert 1 Tonnen grüne Stengel 

 und 580 (engl.) Pfund reine Faser. 



Die Faser der Galotropis gigantea hat eine Länge von etwa 30 cm. 

 Bei gleicher Länge sind die Fasern auch von ziemlich gleicher Dicke. 

 Ueberhaupt zeichnet sich diese Faser durch grosse Homogenität aus. Die 

 Dicke der Fäden beträgt etwa 0,18 — 0,24 mm. Von allen Fasern gehen 

 zahlreiche kleine, glänzende Fäserchen ab; es sind dies nämlich sich ab- 

 lösende Bastzellen. Die Faser ist fast weiss, hat einen eben nur merk- 

 lichen Stich ins Gelbliche, und ist ziemlich glänzend. 



Die Holzstoffreagentien rufen in dieser Faser keine Färbung hervor, 

 sie ist also vollkommen unverholzt. Durch Jod und Schwefelsäure wird 

 sie für das unbewaffnete Auge grünlichblau bis blau gefärbt. Kupfer- 

 oxydammoniak bringt sie in Lösung. 



Lufttrocken enthält die Faser 5,67, mit Wasserdampf gesättigt, 

 13,48 Proc. Wasser. Die völlig getrocknete Faser giebt 1,30 Proc. kry- 

 stallfreie Asche. 



Mikroskopisch erkennt man an dieser Faser zweierlei histologische 

 Elemente, nämlich Bastzellen und parenchymatische Zellen. Die Bast- 

 zellen messen nach der Länge 0,7 — 3 cm. Die maximale Breite der 

 Bastzellen beträgt 1 8 — 25 [x, das Lumen meist etwa ein Drittel der Breite 

 der Zellen. Sehr bemerkenswerth erscheint mir die Wahrnehmung, dass 

 die Bastzellen schon durch geringe Quetschungen unter Annahme einer 



1) Vgl. Royle, 1. c, p. 303 IT. und Miquel, Fl. v. N. I. III, p. 481. Nach 

 Dodge (1. c, p. 235) wird die Bastfaser von Marsdenia tenaeissima in Indien Raj- 

 raahal hemp genannt. 



2) Vgl. Royle, 1. c, p. 268 und 306 ff. 



3) Dodge, 1. c, p. 104. 



